über Magnetismus durch Temperatur- Differenz. 327 



frischten Zustande von allen am nächsten. Wir linden dieses Eisen, 

 so wie das durch äufsere Einwirkung entkohltere an einigen Flachen 

 von No. 2 und 3. am tiefsten in der magnetischen Reihe; es scheint 

 also auch aus der Stellung jener verschiedenen Roheisen gegen einan- 

 der, nicht minder wie aus der des Stahls gegen Stabeisen zu folgen, 

 dafs die an Kohle reicheren Eisensorten eine höhere Stelle, die an Kohle 

 ärmeren, eine tiefere Stelle in der magnetischen Reihe einnehmen, (i) 



Die in dieser Tabelle angeführten Stahlsorten wichen in ih- 

 rem magnetischen Verhalten nicht merklich von einander ab und nah- 

 men sä'mmtlich ihre Stelle unter dem am tiefsten in der Reihe stehen- 

 den Roheisen. 



44. In der Erregung des Magnetismus zeigten die dehnbaren und 

 streckbaren Metalle, namentlich Gold No. 1 und No. 2, Silber, 

 Kupfer No. 2, Zinn, Blei und Zink ein gleiches Verhalten, sie 

 mochten in dem Zustande, wie sie vom Gufs kamen, oder nachdem 

 sie durch Hammern und Walzen zu einem dichteren Gefüge gebracht 

 worden, mit einander oder mit den übrigen Metallen verbunden seyn ; 

 in beiden Fallen nahmen sie die S. 31. angegebenen Stellen in der 

 magnetischen Reihe ein. 



Anders verhielten sich diejenigen metallischen Körper, welche 

 durch verschiedene Art der Abkühlung, durch langsame oder plötzliche 



(i) Den von Herrn Karsten in diesem Bande der Denkschriften S. 49-82. mitge- 

 theillen Untersuchungen über den Kohlegehalt verschiedener Eisensorten zu Folge, bleibt 

 dieser Satz nur noch für die weif sen Roheisen, den Stahl und das S t a b e i s e n gül- 

 tig, ist aber niclit anwendbar auf das graue Roheisen. Denn es enthalt zwar das 

 hoch in der Reihe stehende weifse Loh er Roheisen 5,13 Procent (S. oben S. 78.) 

 mid das dem Stahl nahe stehende weifse luckige Roheisen von Vordernberg nur 

 3,25 Procent Kohle (S. oben S. 81.); — aber das graue Roheisen von Malapane in 

 Schlesien, welches laut der Angabe S. 79. der erwähnten Abhandlung, 3, 9 Procent Kohle 

 enthält, steht, wie ich später gefunden habe, an derselben Stelle mit dem Loher Spiegel- 

 eisen (zwischen Messing No. 2 und Blei) ; — . ja ein graues Roheisen von Brosely in 

 England, welches nach Herrn Karsten nur 2,8 Procent Kohle enthält, stellte sich noch 

 höher in der Reihe nämlich zwischen Piatina No. 1 und Gold No. 1. Da nun die Kohle 

 sich im grauen Roheisen, wie Herr Karst en gezeigt hat, in einem andern Zustande 

 als im weif sen Roheisen befindet, so folgt aus den eben angeführten Thatsachcn, dafs 

 nicht allein die Menge der Kohle im Eisen, sondern auch der Zustand der Verbindung des 

 Eisens mit der Kohle auf die Stellung desselben in der magnetischen Reihe Einflufs hat. 



